592 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le recuit augmente la dureté du nickel (F.N) et le rend plus cassant. 

 L'influence des impuretés sur la fusibilité est suffisamment établie par le 

 Tableau ci-dessus, lequel montre que le cuivre tend à faciliter cette fusibi- 

 lité, plutôt que le carbone, et que le fer tend à la retarder; le carbone in- 

 flue sur la dureté du métal. 



J'ai fait un couple de chacun des trois nickels en question avec le cuivre 

 pur, j'ai relié ce couple à un galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval bien 

 étalonné, par l'intermédiaire d'une boîte de résistances et d'un interrup- 

 teur à mercure; des précautions étaient prises pour éviter les forces électro- 

 motrices parasites. Les températures auxquelles était portée la soudure 

 chaude étaient relevées à l'aide d'un thermomètre étalon à mercure (jus- 

 qu'à 3oo°) et d'un pyromètre platine/platine- iridié soigneusement éta- 

 lonné . 



Une fois chaque couple gradué ainsi, j'ai opéré par comparaison, en 

 disposant deux couples de façon que leurs soudures soient très voisines, 

 séparées seulement par une feuille d'amiante, et introduites dans un tube 

 de porcelaine chaufié extérieurement par un four à gaz Mermet; les mé- 

 taux étaient isolés à l'amiante l'un de l'autre dans chaque couple, et contre 

 l'oxydation possible dans le tube de porcelaine. 



Il résulte des chiffres obtenus qu'un couple Ni (F. N) Cu est compa- 

 rable à l'un quelconque des deux autres couples; les résultats obtenus 

 directement (en portant dans des bains à température connue), ne diflérant 

 de ceux obtenus par comparaison que de o,25 pour 100 en moyenne; et 

 ceci, quelle que soit la vitesse de chauffe des soudures. La comparaison 

 d'un couple Ni/Cu avec le pyromètre Pt/Pt-Ir est beaucoup moins cer- 

 taine; il faut chauffer très lentement. 



Voici les résultats obtenus avec trois couples à soudure fraîche, non 



recuits à l'avance. Les forces électromotrices E et les pouvoirs thermo- 



AE 

 électriques moyens -^ étant exprimés en microvolts, la courbe des forces 



électromotrices de chaque couple est à allure assez sensiblement parabo- 

 lique, à courbure variable, avec un point maximum /„ et un point mi- 

 nimum /,„. 



E(!xv). IJ (!"''>• 



Couples. <?,. 4,. 100° 4- C- 6W°. 100°. t\. t"„,. 640°. 



o o 



Ni(F.N) — Cu 240 38o 2275 61Ô0 9112 i6o5o 25 28,76 17,00 35,71 



Ni(L) — (Ài 235 398 2800 6o33 945o 15667 26,40 3o,55 i5,83 32,91 



Ni(P) — Cu 220 366 2425 5538 8287 14012 26 26,81 i4,i3 25,52 



